SUR LE POINT DE SOLIDIFICATION, ETC. 



435 



Ce cas suppose donc que déjà aux températures supérieures à t la 

 partie gauche de la courbe S est descendue graduellement au-dessous de 

 la courbe L, si bien qu'à ces températures et déjà du côté gauche, une 

 bitangente est possible aux courbes L et S, fi g. 9, III, et qu'il pourrait 

 donc coëxister un deuxième couple de phases 1 ). Or le plus simple est 

 de supposer que ceci commence déjà au point de fusion de la substance 

 A, de manié] e que la fig. 9, III, donne le type pour toutes les tempé- 

 ratures comprises entre ce point de fusion et t. 



Au-dessus de ce point de fusion il ne coëxiste donc qu'un seule paire 

 de phases du côté B. Les figs. I et II ne diffèrent donc pas en réalité 

 des figs. 7, I et II. 



Au-dessous de la température t (IV) les portions stables de la courbe 

 S et leur tangente seront situées au-dessous de la courbe L, fig. 9, V. 

 Aucun mélange liquide n'est donc plus stable; seuls les mélanges 

 solides restent avec la lacune, variable en général avec la température. 



La fig. 9, VI, donne de nouveau le diagramme c, t. 



Les relations entre es et Cf J suivent de nouveau la règle de la page 

 419, mais non celle de la p. 422, car à la courbe CE appartiennent des 

 cristaux mixtes, plus riches en le constituant le plus fusible que le 

 mélange fondu avec lequel ils coëxistent. 



Quant aux phénomènes de solidification, ceux-ci sont un peu plus 

 simples que dans le cas précédent. Tous les mélanges liquides dont la 

 composition s'exprime par un point en dehors des points E et G, se 

 solidifieront graduellement au-delà d'un certain intervalle de tempéra- 

 ture pour donner finalement des cristaux mixtes homogènes. Au con- 

 traire, tous les mélanges dont les compositions sont comprises entre E 1 

 * et G, ne se solidifieront graduellement qu'au début. Tous les mélanges 

 ùE parcourent la courbe hE, tandis que les cristaux parcourent la courbe 

 h' G. Le mélange fondu qui en résulte en A 7 se solidifiera alors quand 

 la température continue à s'abaisser, en un complexe de cristaux mixtes, 

 de la composition F et G (fig. 10). 



Il en est de môme de l'autre côté des mélanges fondus compris entre 

 a et Ë. Le point B est donc un point eutectique. Au-dessous de La 



l ) C'est précisément pourquoi, dans la position ici admise pour les points de 

 contact des tangentes, le cas 4 n'est pas possible; ce cas réclame en effet que de 

 part et d'autre de la température de transformation la courbe de solidification 

 descende dans la même direction. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉRIE II. T. III. 29 



